SÉANCE DU 2 JUILLET I906. 29 



dans le béton armé, sollicité à la traction, des efforts inférieurs à ceux qui 

 correspondraient à une partici[)alion nulle du béton fissuré. 



2. Les observalîons faites sur les poulies armées, de section rectangulaire, ont 

 consisté dans la mesure de rallongemenl d'une Iniigiiour de i5"" des diverses barres 

 formant l'armature, dans la région centrale au moment de llexion constant, des rac- 

 courcissements d'une même longueur de béton dans la zone comjjrimée et dans la 

 mesure des flèches. Ces observations ont été faites pour des charges croissant de 1 tonne 

 en j tonne et, pour la charge initiale, après enlèvement de la charge totale. 



L'hypothèse du maintien des sections planes après la déformation ne 

 se réalise pas dans le béton armé ; les tensions calculées [)our les armatures 

 après l'apparition de fissures dans le béton de la zone tendue, en suppo- 

 sant une matière élastique dans la zone comprimée, sont plus grandes que 

 les tensions effectives. I.a cause de celte différence, qui subsiste jusqu'au 

 moment où les tensions atteignent la limite apparente d'élasticité du métal, 

 réside dans l'état de tensions intérieures rémanentes dû à l'allonçrement 

 permanent du béton de la zone tendue et du fer qui s'y trouve emprisonné; 

 l'enlèvement de la charge provoque des efforts de compression dans le 

 béton même fissuré de la zone tendue, efforts qu'une nouvelle application 

 de la charge doit tout d'abord vaincre. 



Les déformations permanentes sont les plus grandes, en comparaison 

 avec les déformations dues à la charge totale, quand le béton de la zone 

 tendue présente ses premières fissures; la valeur relative des déformations 

 permanentes décroît pour des charges plus élevées. 



3. Les mesures faites sur les poutres à section en T comprennent les flèches au 

 milieu de la portée et les raccourcissements de la zone de compression en six points 

 disposés symétriquement par rapport à l'axe; c'est le seul moyen permettant de pré- 

 ciser la position de l'axe neutre pendant la charge, puis(]ue la section tendue de la 

 poutre ne reste pas plane après la déformation. 



Les poutres de la première série avaient une année de conservation, cet les de la deuxième 

 série six semaines seulement ; ces dernières avaient été faites vers la fin de l'automne en 

 sorte que le béton ne présentait qu'une médiocre résistance. 



Les poutres eu béton de six semaines se sont comportées différemment 

 de celles dont le durcissement était plus avancé et les charges de rupture 

 n'ont été que les deux tiers de ces dernières, poiu- les mêmes armatures ; les 

 déformations permanentes du béton à six semaines et un an varient de 5 à 

 40 pour 100 des déformations totales. 



L'application plusieurs fois répétée d'une charge uniforme sur toute la 

 longueur de la poutre a fait apparaître les premières fissures du béton non 



